4 1 Hîfïoîre naturelle 
que le fer feul puiffe fe convertir en platine 
comme il paroît le préfumer. J’ai déjà dit que 
la platine étoit coinpofée d’or dénaturé par 
l’arfenic , & de fer réduit en fablon magnéti¬ 
que par l’exceflive violence du feu, & j’ai 
fait faire quelques effais pour vérifier ma. 
préfomption. M. l’Abbe Rochon a bien voulu 
fe charger de ce travail, & j’ai aufii prié M. 
de Morveau de faire les mêmes expérience?. 
L’or fondu avec l'arfenic devient blanc, cafiant 
& grenu, il perd fa couleur, & prend en 
même temps beaucoup plus de dureté; cet or 
altéré par l’arfenic, fondu une fécondé fois 
avec le fablon ferrugineux & magnétique qui 
fe trouve mêlé avec la platine naturelle, 
forme un alliage qui approche beaucoup de la 
platine , tant par la couleur que par la deniité. 
M. l’abbé R.ochon m’a déjà remis le produit (de 
nos deux premiers efTais , & j’efpère que nous 
parviendrons à faire de la platine artificielle 
par le procédé fuivant, dont feulement il 
faudra peut-être varier les dofes& les degrés 
de feu. 
Faites fondre un gros d’or le plus pur avec 
fix gros d’arfenic, lailfez refroidir le bouton , 
pulvérifez cet or fondu avec l’arfenic dans un 
mortier d’agate , mêlez cette poudre d’or avec 
trois gros du fablon magnétique , qui fe trouve 
mêlé a la platine naturelle , & comme la fufiotî 
de ce mélange exige un feu très-violent, & 
qu’il faut que le fablon ferrugineux s’incorpore 
intimement avec l’or, vous ajouterez à ces 
matières une bonne quantité de nitre, qui 
produira allez d’air inflammable pour rendre 
la fulion parfaite, & vous obtiendrez par cette 
